SicbzehntiT Abschnitt. Hölzer. }7 



Der l>i;.'iiiii.intln'il (l<'s Mulzi-s iitiii verholzter (Jewebe wurde von 

 l'r. Srhiilze ') (und ii.uli ilim vnn Ainl'icnj zu ermitteln j^esuchl, indt-n» 

 der (lewichlsverlust dt^-^ gereinii^lfn liorkmon Hdlzes festgestellt wunie, 

 den es erfährt, wenn man es mit einem (iemetii:*^ v<in verdünnter Sal- 

 |tetersäure und K.iliumchlur.il lifi hrichsltMis lö"!!. 14 Tage lang stehen 

 l;i<st. Wenn man voraussetzt, dass hierhei nur di«- I-igninstoffe zu lös- 

 lichen ^und gasfOrniigenj Produkten Dxydirt werden, so ist der ein- 

 getretene Gewichtsverlust dem im (»hjekte vorhanden gewesenen Lignin 

 irleichzusetz^n, der Uüekstand aher der Cellulose des Holzes. 



Diese Voraussetzung trifft jedoch nicht strenge zu. SOn den (iel- 

 hilosen des Holzes bleibt nur die Dextroso-Cellulose vom Macerations- 

 gemische ihrer llauptmenge nach unangegrifTen. Wenigstens zeigt der 

 Hücksland alle Eigenschaften dieser Cellulose: Blau- bis Violettfärbung 

 durch .lod mit concentrirter Schwefelsäure oder Chlorzink-Jodlüsung, 

 Löslichkeit in Kupferoxyd-.Vmmoniak, Löslichkeit in concentrirter Chlor- 

 zinksalzsäurelösung, Ueherführbarkeit in Sphärokrvstalle nach dem Gil- 

 son "sehen Verfahren, Fällbarkeil aus der Lösung in Kupferoxyd-.Vmmoniak 

 durch Säuren in Form thonerdearligcr, hornartig eintrocknender Pflocken. 

 Ks ist jedoch gewiss, dass nicht nur alle angreifbaren (iellulosen, sondern, 

 wie Tollens und Suringar gezeigt haben, auch ein — immerhin nicht 

 grosser — Theil der Dextroso-Cellulose von dem Schul ze'schen Ge- 

 mische gcliisl wenlen, während andererseits .\iitheile von Nichtcellulose 

 bei der Cellulose verbleiben können. Nichtsdestoweniger ist die Schulze- 

 sche Methode der Cellulose- und Ligninbestimmung unter allen vorhandenen 

 die relativ beste und liefert die richtigsten Annäherungen. 



Vermittelst dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass die gebräuch- 

 liihen Hölzer zwischen 47 und 62 Proc. ihres Trockengewichtes an 

 Ollulose liefern, somit 38 — 53 Proc. Lignin enthalten. 



Der Wassergehalt des Holzes wird von vielerlei Umständen bc- 

 einllusst: von der Art und dem Alter des Holzes, dem Wechsel der 

 .lahreszeit. dem Standorte, dem Klima, der Zeit, welche seit der Fällung 

 verstrichen ist, dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft, welcher das gefällte 

 Holz durch längere Zeit ausgesetzt war u. s. w. So ist z. B. das Splint- 

 liolz wasserreicher als das Kernholz uml enthält das im Winter gefällte 

 Mol/, bis 10 l'rnc. weniger Wasser als das int Frfdijahr ircfälltt*. 



So fand Schübli'r-) im Holze nachstehender Baumarlen die um- 

 stehenden Wassermengen in l'rocenten: 



1) Biitrag zur Koniilniss des Li^'nins. Rostock 1856. 

 21 Journ. f. pr. Cli.-niit«. VII. 183.;. p. 36. 



